## Adsorpsi Air Gambut Menggunakan Karbon Aktif Dari Buah Bintaro
Rahmawati, Aji Wilaksono, Nafisah Amri, Kevin Naoki Davidson, Bagas Rimawan, Heriyanti*
3 Program Studi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi e-mail: * heriyanti@unja.ac.id

## ABSTRAK
Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  Provinsi  Jambi  merupakan  daerah  dataran rendah  yang  banyak  mengandung  air  gambut.  Air  gambut  dapat  diadsorpsi menjadi  air  bersih  yaitu  dengan  menggunakan  karbon  aktif  dari  buah  bintaro (Cerbera  odollam).  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  melihat  pengaruh  aktivasi terhadap karbon aktif yang dihasilkan. Aktivasi kimia menggunakan tiga activator (KOH, ZnCl 2 , dan H 3 PO 4 ) dan aktivasi secara fisika pada suhu 600 o C. Karbon aktif dikarakterisasi  menggunakan  SEM-EDX  sebelum  dan  sesudah  adsorpsi.  Air gambut hasil adsorpsi dianalisis kadar warna, pH, COD, TDS, KMnO4, dan Fe.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variasi  aktivator  berpengaruh  terhadap karbon aktif yang diperoleh. Hal ini dapat dilihat dari rendemen yang dihasilkan, dimana  rendemen  tertinggi  terdapat  pada  karbon  aktif  dengan  aktivator  H 3 PO 4 yaitu sebesar 85,25%. Hasil analisis adsorpsi dapat diketahui bahwa karbon aktif buah  bintaro  dapat  menaikkan  pH  air  gambut  dari  4,80  menjadi  6,50, menurunkan kadar logam Fe pada air gambut sebesar 75% yakni dari 0,080 mg/L menjadi <0,02 mg/L dan dapat menurunkan nilai kandungan zat organik (KMnO 4 ) pada air gambut dari 184 mg/L menjadi 151 mg/L. Hasil karakterisasi SEM-EDX menunjukkan adanya perbedaan morfologi perrmukaan karbon aktif sebelum dan sesudah adsorpsi.
Kata kunci: Air Gambut, Buah Bintaro (Cerbera odollam), Karbon Aktif, Aktivasi

## PENDAHULUAN
Penggunaan  air  bersih  setiap  tahunnya  terus  meningkat  seiring  dengan bertambahnya  populasi  makhluk  hidup  didunia.  Air  bersih  merupakan  suatu kebutuhan terpenting bagi manusia, disamping untuk diminum air bersih juga dibutuhkan  untuk  mandi,  mencuci,  memasak  dan  kegiatan  lainnya.  Air  bersih di  Provinsi  Jambi  khususnya  di  wilayah  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur menjadi  barang  yang  langka.  Hal  ini  dikarenakan  daerah  tersebut  merupakan daerah  dataran  rendah  yang  banyak  mengandung  air  gambut.  Air  gambut mengandung senyawa organik terlarut yang menyebabkan air menjadi berwarna coklat dan bersifat asam sehingga bila terkonsumsi secara terus-menerus dapat menyebabkan  gigi  keropos,  gangguan  pada  usus  dan  dapat  menyebabkan kanker.
Banyaknya air gambut di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum bisa  dimanfaatkan  secara  maksimal  oleh  masyarakat  karena  efeknya  yang
berbahaya  bagi  kesehatan  dan  masyarakat  juga  belum  mampu  mengolah  air gambut  menjadi  air  bersih  yang  layak  untuk  digunakan  sehari-hari.  Untuk memenuhi  kebutuhan  air  bersih,  masyarakat  di  daerah  tersebut  umumnya menggunakan  air  tadahan  hujan  atau  air  sumur  galian  yang  masih  belum memenuhi  standar  air  minum  yang  sehat.  Pada  saat  musim  kemarau  tiba, terjadi  krisis  air  sehingga  masyarakat  terpaksa  membeli  air  minum  isi  ulang untuk mengatasi kekurangan air bersih mereka.
Air  gambut  dapat  ditreatment  menjadi  air  bersih  dengan  melihat  kadar maksimum  parameter  yang  diperbolehkan  yaitu  pada  Peraturan  Menteri Kesehatan  RI  No.  416/MENKES/PER/IX/1990.  Beberapa  metode  tentang pengolahan  air  gambut  ini  telah  banyak  dilakukan,  di  antaranya  dengan menggunakan protein biji kelor sebagai koagulan, membran ultrafiltrasi dengan sistim  aliran  dead-end,  membran  ultrafiltrasi  dengan  sistem  aliran  cross  flow, dan  melalui  proses  elektrokoagulasi.  Namun  penggunaan  metode-metode tersebut  masih  memiliki  kelemahan  salah  satunya  adalah  biaya  operasi  yang mahal.
Berdasarkan  kondisi  tersebut  maka  diperlukan  metode  lain  yang  dinilai lebih efektif, preparasi mudah dan pembiayaan yang relatif murah yaitu dengan memanfaatkan teknik adsorpsi menggunakan karbon aktif. Karbon aktif sangat efektif  digunakan  sebagai  adsorben  karena  dapat  mengadsorpsi  logam-logam seperti besi, tembaga dan nikel dan dapat digunakan untuk menghilangkan bau, warna dan rasa yang terdapat dalam larutan atau air buangan.
Berbagai bahan biomaterial yang dapat dimanfaatkan sebagai karbon aktif yaitu  yang  memiliki  kadar  selulosa  yang  tinggi.  Secara  kimiawi  buah  bintaro (Cerbera  odollam)  memiliki  potensi  menjadi  karbon  aktif  karena  pada  buah bintaro terdapat daging buah yang berbentuk seperti sabut kelapa mengandung serat  lignoselulosa.  Menurut  Yun  Yu et.al (2008)  kandungan  karbon  pada komponen  lignoselusasa  yakni  38%  hemiselulosa,  41,8%  selulosa  dan  58,5  % lignin.
Penggunaan  buah  bintaro  menjadi  karbon  aktif  dapat  meningkatkan  nilai ekonomisnya  karena  selama  ini  tanaman  bintaro  hanya  dikenal  sebagai tanaman  peneduh  kota  dan  belum  banyak  dimanfaatkan.  Selain  itu,  bintaro merupakan  kategori  non  pangan  karena  sifatnya  yang  beracun  sehingga  tidak menimbulkan  persaingan  dengan  pemenuhan  kebutuhan  pangan  masyarakat jika buah bintaro dijadikan sebagai bahan biomaterial untuk karbon aktif.
Pada  penelitian  ini  akan  dilakukan  pembuatan  karbon  aktif  dari  buah bintaro ( Cerbera odollam ) dengan variasi aktivator (KOH, ZnCl 2 dan H 3 PO 4 ) dan aktivasi  secara  fisika.  Untuk  melihat  kualitas  karbon  aktif  yang  diperoleh  dan dilakukan  treatment  air  gambut  dengan  metode  adsorpsi,  dan  karakterisasai SEM-EDX karbon aktif sebelum dan sesudah adsorpsi.

## METODOLOGI PENELITIAN Alat dan Bahan
Bahan  yang  digunakan  adalah  buah  bintaro  ( Cerbera  odollam ),  aquades, aquabides,  KOH,  ZnCl 2 ,  H 3 PO 4 85%,  etanol,  FeSO 4 .7H 2 O,  dan  air  gambut  dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.
Peralatan  yang  digunakan  antara  lain  Gelas  Beaker,  Gelas  Ukur, Erlenmeyer, Labu ukur, Mortar, Stirer, Sudip, Cawan, Hot Plate, Ayakan Ukuran 150  Mesh,  Neraca  analitik,  pH  meter  digital,  Pipet  Mikro,  Corong,  Statif, Pengaduk,  Jerigen,  Botol  vial,  Stopwatch,  Grinder,  Furnace,  Oven,  Scanning Electron Microscopy (SEM-EDX).

## Preparasi Sampel
Buah bintaro sebanyak  5 kg diambil di daerah Mendalo, Kab. Jaluko dan sekitarnya,  lalu  dipisahkan  dari  kulit  dan  bijinya  kemudian dikeringkan.  Buah bintaro  selanjutnya  ditimbang  dan  dihitung  rendemen  sebelum  dan  sesudah dikeringkan.
Sampel  air  gambut  diperoleh  dari  Desa  Catur  Rahayu,  Kab.  Tanjung Jabung  Timur,  Provinsi  Jambi  pada  titik  koordinat  1015’28.369”  LS  dan 103033’41.760  BT.  Sampel  air  gambut  disimpan  kedalam  jerigen  yang  telah disterilkan  dengan  etanol  dan  aquades,  kemudian  dibawa  ke  Laboratorium Energi  Rekayasa  dan  Material  Fakultas  Sains  dan  Teknologi  Universitas  Jambi untuk diadsorpsi menggunakan karbon aktif.
Pembuatan Karbon Aktif dari Buah Bintaro ( Cerbera odollam )
Pembuatan  karbon  aktif  dari  buah  bintaro  merujuk  pada  penelitian Rosalina, et.al (2016) yakni buah bintaro kemudian dijemur selama 4 hari, buah bintaro  yang  telah  keringkan  kemudian  difurnace  pada  temperatur  500ºC selama 1 jam. Setelah proses furnace selesai, karbon  buah bintaro didinginkan selama  15  menit  menggunakan  desikator.  Kemudian  dioven  kembali  untuk mengurangi  kadar  air  dengan  tujuan  untuk  menyempurnakan  proses karbonisasi.  Setelah  dingin,  karbon  digerus  sampai  halus  lalu  diayak menggunakan  saringan  berukuran  150  mesh.  Karbon  buah  bintaro  dalam
bentuk  serbuk  di  aktivasi  kimia  dan  fisika.  Aktivasi  kimia  menggunakan perbandingan 1:2 karbon dan aktivator (KOH, H 3 PO 4 , dan ZnCl 2 ). Karbon buah bintaro diaktivasi dan dihomogenkan dengan stirer selama 60 menit pada suhu 110 o C. Setelah diaktivasi, kabon aktif disaring lalu dikeringkan dalam oven pada suhu  105 o C,  lalu  didinginkan  dan  diaktivasi  fisika  pada  suhu  600 o C.  Karbon aktif  selanjutnya  dicuci  dengan  aquades  sampai  pH  netral.  Kabon  aktif  yang diperoleh  dikarakterisasi  dengan  menggunakan  Scanning  Electron  Microscopy (SEM-EDX) untuk mengetahui kandungan dan morfologinya.

## Adsorpsi Air Gambut
Adsorpsi  air  gambut  mengacu  pada  penelitian  Naswir, et.al (2014)  yaitu menggunakan 3 gr adsorben/500 mL air gambut. Selanjutnya, air gambut yang telah  ditambahkan  karbon  aktif  kemudian  dishaker  selama  1  jam  dengan kecepatan  150  rpm,  lalu  disaring  menggunakan  kertas  saring.  Residu  yang berupa karbon aktif selanjutnya dikeringkan dengan oven pada suhu 105 o C dan dianalisis menggunakan Scanning Electron Microscopy (SEM-EDX).

## Pengujian Parameter Air Gambut
Pengujian  parameter  air  gambut  dilakukan  pada  parameter  pH,  warna, KMnO 4 ,  COD,  TDS  dan  Fe  pada  air  gambut  berturut-turut  mengacu  pada prosedur SNI 06-6989.11-2004, SNI 06-2413-1991, SNI 06.6989.22-2004, APHA 5220 D-2012, APHA 2540 C-2005 dan APHA 3111 B-2005. Analisis air gambut dilakukan di Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi.

## PEMBAHASAN

## Karbonisasi Buah Bintaro menjadi Karbon Aktif
Buah  bintaro  diproses  menjadi  karbon  melalui tahapan  karbonisasi  yakni pemanasan sampel tanpa udara pada suhu 500 o C menggunakan furnace. Tahap karbonisasi dilakukan pada rentang 300-500 o C karena pada rentang temperatur tersebut  kandungan  air  dan  zat-zat  volatil  pada  buah  bintaro  akan  hilang sehingga  menjadi  dasar  terbentuknya  porositas  pada  karbon  atau  terbukanya pori-pori karbon (Marsh, et  al. 2006).  Proses  karbonisasi  juga  bertujuan untuk dekomposisi material dan menghasilkan material yang memiliki daya serap yang tinggi.  Adapun  rendemen  yang  dihasilkan  setelah  proses  karbonisasi  berkisar 20,18% - 26,26%.
Setelah  proses  karbonisasi,  karbon  buah  bintaro  digerus  menggunakan mortar kemudian diayak dengan saringan berukuran 150 mesh yang bertujuan untuk  mengecilkan  ukuran  partikel.  Semakin  kecil  ukuran  partikel  karbon maka  akan  memperbesar  luas  permukaan  karbon.  Selanjutnya  karbon  buah bintaro  diaktivasi  kimia-fisika  dengan  perbandingan  massa  karbon  :  aktivator adalah  1:2.  Fungsi  proses  aktivasi,  baik  fisika  maupun  kimia  adalah  untuk memecahkan  ikatan  hidrokarbon  pada  arang  atau  mengoksidasi  molekul- molekul  permukaan  sehingga  pori  arang  akan  bertambah  luas  (Faradina  dan Setiawati, 2010). Pada proses ini, aktivator akan diserap oleh karbon dan akan menghilangkan  zat-zat  pengotor  yang  menutupi  pori-pori  karbon.  Hilangnya pengotor pada pada permukaan karbon aktif akan menyebabkan semakin besar pori-pori  karbon  aktif  yang  dihasilkan  (Heijman  and  Hopman,  1998). Selanjutnya  dilakukan  aktivasi  fisika  pada  suhu  600 o C,  tujuannya  untuk membuka pori-pori menjadi lebih besar. Pori-pori yang lebih besar pada karbon aktif akan meningkatkan kapasitas adsorpsi karbon aktif.
Rendemen  yang  diperoleh  setelah  proses  aktivasi  kimia-fisika  berkisar 71,05%  -  85,28%.  Rendemen  karbon  aktif  tertinggi  diperoleh  dari  karbon  aktif yang diaktivasi H 3 PO 4 dan ZnCl 2 (Tabel 1).
Tabel 1 . Persentase Rendemen Karbon Dan Karbon Aktif Sampel Arang Berat Awal (g)  Berat Akhir (g)  Rendemen (%) 500 o C 50 13,1291 26,26 Aktivasi KOH-Fisika 50 35,6972 71,39 Aktivasi H 3 PO 4 -Fisika 50 42,6398 85,28 Aktivasi ZnCl 2 -Fisika 50 41,3144 82,63 Aktivasi Fisika 15 10,6580 71,05
Hasil karbonisasi yang diperoleh sesuai dengan teori yang dikemukkan Hsu dan Teng (2000) dalam pembuatan karbon aktif dengan aktivasi kimia, aktivator yang  lebih  baik  digunakan  untuk  material  lignoselulosa,  seperti  buah  bintaro adalah  aktivator  yang  bersifat  asam  seperti  H 3 PO 4 dan  ZnCl 2 ,  dibandingkan dengan  aktivator  yang  bersifat  basa,  seperti  KOH.  Hal  ini  karena  material lignoselulosa  memiliki  kandungan  oksigen  yang  tinggi  dan  aktivator  yang bersifat asam tersebut bereaksi dengan gugus fungsi yang mengandung oksigen, sedangkan  untuk  aktivator  KOH  lebih  dapat  bereaksi  dengan  karbon  sehingga bahan  baku  yang  memiliki  kandungan  karbon  yang  tinggi  lebih  baik menggunakan aktivator KOH.

## Adsorpsi Air Gambut
Hasil analisis sampel air gambut untuk parameter TDS, warna, pH, COD, Fe  dan  zat organik  setelah  diadsorpsi  menggunakan  karbon  aktif  buah  bintaro dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Analisis Sampel Air Gambut Sebelum dan Setelah Adsorpsi
Parameter Satuan Hasil Uji Standar 1 2 3 4 5 TDS mg/L 128 208 136 140 160 1500* Warna * Pt Co 10,6 13,4 10,6 15,9 11,7 50* pH - 4,80 6,50 3,20 5,36 6,20 6,5-9* COD mg/L 83 127 182 235 121 300** Besi (Fe) mg/L 0,08 0 0,224  0,690  < 0,02  < 0,02 0,3* Zat Organik (KMnO 4 ) mg/L 184 151 158 153 165 10* * Permenkes RI Nomor:416/MENKES/PER/IX/1990 tentang daftar persyaratan kualitas air bersih.
** Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 15 Tahun 2008
Ket: 1)  Sampel  Air  Gambut  sebelum  diadsorpsi,  2)  Sampel  Air  Gambut  setelah  diadsorpsi menggunakan aktivator KOH, 3) Sampel Air Gambut setelah diadsorpsi menggunakan aktivator H 3 PO 4 ,  4)  Sampel  Air  Gambut  setelah  diadsorpsi  menggunakan  aktivator  ZnCl 2, 5)  Sampel  Air Gambut setelah diadsorpsi menggunakan aktivator karbon aktif aktivasi fisika.
Pada Tabel 2 terlihat bahwa sampel air gambut masih memenuhi standar maksimum  yang  diperbolehkan.  Nilai  TDS  menggambarkan  jumlah  zat  terlarut (baik  itu  zat  organik  maupun  anorganik)  yang  terdapat  pada  sebuah  larutan. Peningkatan  TDS  didalam  air  gambut  setelah  penambahan  karbon  aktif  yang disebabkan  oleh  partikel  karbon  aktif  yang  sebagian  larut  dalam  air  untuk membentuk gambut koloid dan tidak mengendap sehingga zat terlarut di dalam air gambut akan naik.
Konsentrasi warna air gambut diukur berdasarkan konsentrasi Pt-Co yakni larutan  yang  diukur  adalah  larutan  dengan  warna  yang  mendekati  warna larutan  standar  skala  warna  Pt-Co.  Dari  Tabel  2  diatas  terlihat  bahwa  terjadi kenaikan  konsentrasi  air  gambut  setelah  adsorpsi,  hal  ini  dikarenakan  faktor penambahan  karbon aktif saat proses adsorpsi. Dimana, semakin tinggi massa maka  akan  semakin  banyak  adsorben  berukuran  halus  sehingga  larutan  lebih keruh  dan  hal  inilah  yang  mempengaruhi  hasil  pengujian  warna  pada  air gambut.
Nilai pH digunakan untuk menggambarkan konsentrasi ion hidrogen dalam air  gambut.  pH  air  gambut  setelah  diadsorpsi  dengan  aktivator  KOH  yaitu sebesar  6,50,  lebih  tinggi  jika  dibandingkan  dengan  penelitian  Naswir  et  al. (2014)  yang  hanya  sebesar  4,50.  Namun  nilai  tersebut  telah  memenuhi  nilai
baku mutu yang ditetapkan oleh Permenkes
RI Nomor: 416/MENKES/PER/IX/1990.
Nilai  COD  merupakan  kebutuhan  oksigen  dalam  proses  oksidasi  secara kimia.  Meningkatnya  nilai  COD  diduga  karena  karbon  aktif  yang  telah  jenuh dalam  menyerap  bahan  organik  dalam  air  gambut,  sehingga  karbon  ikut terdegradasi  selama  periode  kontak  sehingga  menambah  bahan  organik  dalam air  gambut.  Hal  ini  sejalan  dengan  Suwilin  (2007)  yang  menyatakan  bahwa arang aktif yang terbuat dari selulosa cenderung lunak dan mudah hancur.
Besi  (Fe)  merupakan  zat  yang  menyebabkan  warna  air  gambut  menjadi merah  kecoklatan,  dan  apabila  dikonsumsi  secara  terus  menerus  dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Dari tabel diatas terlihat bahwa karbon aktif buah bintaro yang diaktivasi dengan ZnCl 2 dapat menurunkan kadar logam Fe pada air gambut sebanyak 75%, lebih besar dari pada penelitian Fatriani (2009) yang  menggunakan  karbon  aktif  dari  tempurung  kelapa  dengan  aktivator Na 2 CO 3 hanya  mengadsorpsi  logam  Fe  pada  air  gambut  sebesar  29,21%, sedangkan  pada  penelitian  Riza  (2009)  menggunakan  adsorben  serbuk  tulang ayam  kasar  hanya  dapat  menurunkan  kadar  Fe  pada  air  gambut  sebesar 32,72%.
Komposisi  zat  organik  pada  air  gambut  didominasi  oleh  senyawa  humat yang  menyebabkan  kadar  warna  yang  tinggi.  Dari  hasil  analisis  belum memenuhi  baku  mutu  yang  ada,  namun  dari  hasil  adsorpsi  memberikan  hasil yang  baik  yaitu  dapat  menurunkan  kadar  zat  organik  dari  184  mg/L  menjadi 151  mg/L.  Kandungan  organik  pada  air  berpotensi  membentuk  senyawa karsinogenik  antara  lain  THM  (Trihalomethane)  pada  proses  desinfeksi  dengan khlor, sehingga hal ini perlu diperhatikan.
Selanjutnya, diketahui dari hasil yang dicapai dapat dilihat bahwa karbon aktif  buah  bintaro  dapat  mengadsorpsi  kandungan  pada  air  gambut.  Hal  ini dilihat  dari  hasil  analisis  parameter  pH,  Fe,  dan  zat  organik  yang  memberikan hasil adsorpsi yang baik, berbeda dengan hasil analisis TDS, warna dan COD.

## Karakterisasi Karbon Aktif Menggunakan SEM-EDX)
Morfologi  permukaan  dan  unsur-unsur  yang  terkandung  dalam  karbon aktif  dapat  diidentifikasi  menggunakan  SEM-EDX.  SEM  dilakukan  untuk mengamati  bentuk  morfologi  karbon  aktif,  sedangkan  EDX  dilakukan  untuk mengamati unsur apa saja yang terdapat pada karbon aktif. Karakterisasi SEM- EDX dilakukan pada 4 sampel yakni karbon aktif yang diaktivasi dengan ZnCl 2 dan  pasca  adsorpsi  air  gambut  dengan  karbon  aktif  yang  diaktivasi  dengan
ZnCl 2 dan aktivasi dengan aktivasi fisika dan pasca adsorpsi air gambut dengan aktivasi  dengan  aktivasi  fisika.  Gambar  morfologi  perbandingan  sesudah  dan setelah adsorpsi.
Gambar 1. Morfologi dari (a) Karbon Aktif ZnCl2, (b) Karbon Aktif Pasca Adsorpsi Air Gambut dengan Karbon Aktif ZnCl2, (c) Karbon Aktif dengan Aktivasi Fisika, dan  (d)  Karbon Aktif Pasca  Adsorpsi  Air  Gambut  Dengan  Karbon  Aktif  Aktivasi Fisika.
Berdasarkan  gambar  4  dapat  dilihat  bahwa  terdapat  partikel  pada permukaan  karbon  aktif  setelah  adsorpsi  yang  tidak  ditemukan  pada  karbon aktif  sebelum  adsorpsi.  Partikel  tersebut  diduga  merupakan  senyawa  pada  air gambut yang terserap ke permukaan karbon aktif.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:
1. Variasi  aktivator  berpengaruh  terhadap  karbon  aktif  buah  bintaro  yang diperoleh,  dimana  dari  rendemen  yang  dihasilkan  diperoleh  hasil  tertinggi pada  karbon  aktif  dengan  aktivator  H 3 PO 4 dan  ZnCl 2 yaitu sebesar  85,25% dan 82,63%.
2. Hasil analisis adsorpsi karbon aktif buah bintaro terhadap air gambut dapat diketahui bahwa karbon aktif buah bintaro dapat menaikkan pH air gambut
a
b c d
dari  4,80  menjadi  6,50,  menurunkan  kadar  logam  Fe  pada  air  gambut sebesar  75%  yakni  dari  0,080  mg/L  menjadi  <0,02  mg/L  dan  dapat menurunkan  nilai  kandungan  zat  organik  (KMnO 4 )    pada  air  gambut  dari 184 mg/L menjadi 151 mg/L.
3. Buah  bintaro  ( Cerbera  odollam )  sangat  berpotensi  untuk  dikembangkan sebagai  karbon  aktif,  hal  ini  didukung  dari  hasil  karakterisasi  SEM-EDX sebelum dan sesudah adsorpsi.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan terimakasih kepada Direktorat Jenderal Pembelajaran  dan  Kemahasiswaan,  Kementerian  Riset,  Teknologi  dan Pendidikan  Tinggi  Republik  Indonesia yang  telah  mendanai Program  Kreatifitas Mahasiswa tahun pendanaan 2017.

## DAFTAR PUSTAKA
Ben-Ghedalia,  Daniel.,  and  Joshua  Miron.  1981.  The  Effect  of  Combined Chemical  and  Enzyme  Treatments  on  the  Saccharification  and  in  vitro Digestion  Rate  of  Wheat  Straw.  Biotechnology  and  Bioengineering.,  Vol. XXIII, 823-831.
Cheremisinoff  &  Morresi,  A.C.  1978.  Carbon  Adsorption  Applications,  Carbon Adsorption Handbook. Michigan : Ann Arbor Science Publishers,Inc,7-8.
Departemen  Kesehatan,  Keputusan  Mentri  Kesehatan  RI  No.  416/MENKES /Per/IX/1990  tentang  Persyaratan  kualitas  air  minum  dan  air bersih,www.depkes.go.id.
Djatmiko,  B.  S.  Ketaren  dan  S.  Setyahartini.  1985.  Pengolahan  Arang  dan Kegunaannya. Bogor : Agro Industri Press.
Faradina,  E.  dan  Setiawati,  N.,  2010,  “Regenerasi  Minyak  Jelantah  Dengan Proses Bleaching Menggunakan Adsorben Arang Aktif”, Laporan Penelitian Program  Studi  Teknik  Kimia,  Fakultas  Teknik,  Universitas  Lambung Mangkurat, Banjarbaru.
Fatriani,  2009,  Pengaruh  konsentrasi  dan  lama  perendaman  arang  aktif tempurung  kelapa  terhadap  kadar  Fe  dan  pH  air  gambut.  Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru.
Heijman,  SGJ,  and  Hopman,  R.,  1998.  Activated  Carbon  Filtration  in  Drinking Water  Production:  Prediction  Models  and  New  Concepts.  Colloids  and Surfaces physicochemical and Engineering Aspects. 151: 303-310.
Hsu,  L.  Y.  dan  Teng,  H.,  2000,  “Influence of  different  chemical  reagents  on  the preparation  of  activated  carbons  from  bituminous  coal”,  Fuel  Processing Technology, Vol.64(1-3), hal.155-166.
Kusnaedi.  2006.  Mengolah  Air  Gambut  dan  Kotor  untuk  Air  Minum.  Jakarta  : Penebar Swadaya, Hal. 17-20.
Marsh,  Harry  dan  Francisco  Rodriguez-Reinoso,  Activated  Carbon,  Elsevier Science & Technology Books, ISBN: 0080444636, 2006.
Muh Riza, Pahlevi, 2009, Tesis : Analisis Kadar Besi(Fe) dari Air Gambut Setelah Dijernihkan Dengan Penambahan Tulang Ayam. Medan : USU
Naswir,  Susila,  Marsi,  dan  Salni.  2013.  Activation  of  bentonite  and  application for reduction pH, color, organic substance, and Iron (Fe) in the peat water. Science Journal of Chemistry, Vol. 1, No. 5.
Naswir,M.,  Intan  L.,  2014.  Characterization  Active  Carbon  and  Clum  Shell  In Reducing  pH,  Color,  COD,  Fe  and  Organic  Matter  On  Peat  Water.  FKIP Jambi University. Research Report.
Patricia,  Akmal  dan  Halida  Sophia.  2015.  Pemanfaatan  Limbah  Ampas  Tebu Sebagai  Adsorben Untuk  Peningkatan  Kualitas  Air  Gambut.  Pekanbaru : FMIPA Bina Wadya.
Rosalina,  T.Tedja,  E.Riani  dan  S.Sugiarti.  2016.  Pengaruh  Aktivasi  Fisika  Dan Kimia Arang Aktif Buah Bintaro Terhadap Daya Serap Logam Berat Krom. Bogor : AKA Politeknik.
Rosen,  M.  J.  (1989).  Surfactants  and  Interfacial  Phenomena.  New  York  :  John Willey&Sons.
Ririn,  Irfana  dan  Dwiria.  2013.  Pengaruh  Konsentrasi  Aktivator  Kalium Hidroksida  (KOH)  terhadap  Kualitas  Karbon  Aktif  Kulit  Durian  sebagai Adsorben Logam Fe pada Air Gambut. Prisma Fisika,  Vol. I, No. 2,Hal. 82 – 86.
Sawyer,  C.  N.  ,  McCarty,  P.  L.  ,  and  Parkin,  G.  F.  2003.  Chemistry  for Environmental  Engineering  and  Science.  Fifth  ed.  New  York  :  Mc.  Graw Hill.
Suwilin.  2007.  Efektifitas  arang  aktif  kayu  sengon  (Paraserianthes  falcataria  L. Nielsen)  dan  tempurung  kelapa  (Coconus  nucifera  L.)  untuk  pemurnian minyak goreng bekas [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Yun Yu, Xia Lou, and Hongwei Wu. 2008. Some Recent Advances in Hydrolysis of Biomass  in  Hot-  Compressed  Water  and  Its  Comparisons  with  Other Hydrolysis Methods . Energy Fuels, 22(1), 50.
Zouboulis,  A.I.,  Chai,  X.L.,  dan  Katsoyiannis,I.A.  2004.  The  Application  of Bioflocculant  for  The  Removal  of  Humic  Acids  rom  Stabilized  Landfill Leachates. Environmental Management Journal, 70, 35-41.